142 P. POLLI E P. LUCCHETTI, 



43.° Matrice dei minerali della cava Meraldino. — Si com- 

 pone essenzialmente di carbonato di calcio, di ferro e silice. È 

 molto compatta, a struttura intimamente saccaroide ; colore gri- 

 gio; polvere bianco sporco. Coperto alla superficie da uno stra- 

 terello di idrossido di ferro. Durezza = 4,5; peso specifico 

 = 3,132. 



44.° Miniera Sopra-Croce, nel Monte Rastrelli, a 200 metri 

 circa sul fiume Dezzo; minerale detto tignola bianca, oppure ti- 

 gnola legittima. — Siderosio indecomposto, compatto, a strut- 

 tura minutamente spatica, di colore bianco sporco, polvere di 

 colore biondo molto chiaro; durezza = 4,5; peso specifico = 

 3,656. Si fonde ai forni di Schilpario e del Dezzo e produce 

 ghisa bianca. Anche qui il servino assume i caratteri di una 

 vera ardesia. 



45.° Miniera Forca presso le Fonti di Schilpario a 400 me- 

 tri dal fiume Dezzo ; minerale detto gruffone a scaglia larga ; esau- 

 rita. — Siderosio a struttura spatica, di colore rosso bruno per- 

 chè in corso di decomposizione; polvere giallo rosso; durezza = 5 ; 

 peso specifico = 3,715. È accompagnato da quarzite, che in certi 

 punti del banco è intimamente commista al minerale, e da ba- 

 ritina in filetti. 



46.° Miniera del monte Vena, sopra Schilpario. — Siderosio 

 in via di decomposizione, di colore giallo isabella dov'è inalte- 

 rato, bruno nelle parti in cui è convertito in idrossido di ferro ; 

 colore della polvere, presa complessivamente, rossigna. Dissemi- 

 nato nel minerale vi sono venuzze di quarzite, qualche filetto 

 di baritina e qualche cristallino di pirite. Durezza = 4,5, peso 

 specifico = 3,227. Atto a produrre eccellenti ghise da getto. 



47.° Minerale che forma il tetto (copertone) della miniera 

 Foppone; dai valligiani è chiamato anche moletto falso. E essen- 

 zialmente costituito da idrossido di ferro compatto, a grana mi- 

 nuta, ma in molti punti anche cavernoso, colle cavità riempite 

 di ocra gialla; il colore della massa è bruno, la polvere bruno 

 caffè; la durezza =6, lo che si spiega coli' essere intimamente 

 mescolato con molta silice; peso specifico =2,292. 



